高压电缆修补关于交联电缆做试验中 编号代替 执行日期 为确保我公司生产交联电缆的产品质量,达到能满足市场和用户的需求, 作到让用户满意放芯,依据相关电线电缆的标准:ISO502(1983)对额定电压 1—--30KV挤包固体绝缘电缆中的交联聚乙稀绝缘在热延伸(即交联度)的 试验中特作如下技术规定: 1。正确取样品,并通过压片机取哑铃片试样;厚度范围0。8---2.0 3.在试样的有效长度内划上20的标距.4。将试样放入2002的热空气恒温箱内,保温15min 间变化距离,并计算其相对延伸率应不大于175%为合格。E相对延伸率=(L 延伸前原始的标距)/L0延伸前原始的 标距100% 5.打开恒温箱取出试样,在室温中逐渐冷却到环境温,并再次测量其原标距 的变化之间距离,并计算其永久变形应不大于15%为合格。 S永久变形率=(L 延伸前原始的标距100% 6.测试结果应立即登记上帐,并及时主动通知相关人员. 7。对试验中不合格结果或有争议结果,依据要求可再次试验已确保其准性. (但试验过程必须严格执行其上述技术规定:) 高压电缆修补 2000 批准:审核: 会签: 编写: 高压交联电缆GB/12706—-2002 技术参数 设备可承受最高 电压kV 高压交联 XLPE绝 缘标称厚 度mm 局部放电 试验电压 kV/5min (1。73 例行试验电压: kV/5min (3.5 抽样试验电压kV 7.22.5 6.228 12.5 6/6, 6/10 123.4 4.38 21 24 8。7/10 8.7/15 12 17.5 15.0530.5 35 12/20 24 5.5 20。76 42 48 18/30 36 8.0 31.14 63 72 21/35 40。5 36。3373.5 84 26/35 40.5 10.5 44.98 91 104 厚度规定:3 断6处18点平均值不小于标称厚度,最薄点不小于标称厚度 90%—0.1 安装时最小弯曲半径:单芯非铠不小于20D,铠装不小于15D多芯非铠不小于15D, 铠装不小于12D c靠近接线盒终端单芯非铠不小于15D,铠装不小于12D多芯非铠不小于 高压电缆修补 12D,铠装不小于10D. 2。导体最高运行温度XLPE 90 乙丙橡胶90 3.成缆外径:D=2。16倍包铜带后直径. 4.隔离套厚度=0.02D护前+0.6 5。外护套厚度=0.035 0.5+0.8 8。例行试验测试环境温度为20159.局部放电量均应不能大于10Pc. (旧标准GB/12706--—-97 不大于20Pc.) 10。 抽样试验:( 抽样试验的费用由用户负责) *3.6/6kV(2 *6/6kV,6/10kV 和8.7/10kV,8.7/15kV *(10 抽样试验用户可到现场监察(协商)。11.电缆盘里头伸出不少于300 mm并有保护罩。 12。 电缆重量不超80 允许成圈包装。 13。 电缆盘侧面标明:厂名+型号+规格+电压+长度+毛重+制造日期+正 高压电缆修补 确滚动方向+执行标准 14. 成盘电缆放到货厂避免露天存放,不许平放,严禁从高处推下, 严禁两 盘同时吊卸,运输过程中应放稳,防止互撞和翻倒. 15.内,外半导体屏蔽料作用是均匀绝缘层中的电场分布,防止局部放电. 如果半导电屏蔽层不光滑或有凸包或坑以及裂缝,则起不到均匀电场作用, 甚至引起电场集中,导致局部放电.或绝缘击穿。 16. 半导电屏蔽料(聚稀烃)的种类和用途: YPJ—35(交联型半导电屏蔽料) 用35Kv电缆线芯或绝缘屏蔽. 生产完必须清螺杆YPB—35(可剥离型半导电屏蔽料) 只能单用35kV电缆绝缘屏蔽.(外YPS—35(热塑型半导电屏蔽料)只能单用35kV电缆线芯屏蔽 (不可剥离)但生产完可不用清螺杆 17. YPJ—10(交联型半导电屏蔽料) 用10Kv 电缆线芯或绝缘屏蔽。 生产完必须清螺杆YPB—10(可剥离型半导电屏蔽料) 只能单用10kV电缆绝缘屏蔽.(外屏) YPS-10(热塑型半导电屏蔽料) 只能单用10kV电缆线芯屏蔽 (不可剥离)但生产完可不用清螺杆 国标规定额定电压 12KV 及以下交联电缆绝缘外屏蔽料为可剥离的非金属 半导体屏蔽料。 定料时或加料时请认真选则,看清型号 18.绝缘料有高压10kV和超高压35kV两种 高压电缆修补 19.屏蔽用铜带应为软铜带。可用两种方法绕包 a.上下双层间隙绕包,搭盖率不小于15%—--5% b。可用一层重叠绕包,搭盖率不小于15%-—-5% 20。塑力缆(高压+低压)在钢带铠装前有绕包+挤包两种内垫层.要以合 同为主. 21。高压交联ZR—YJV 1300 mm 8.7/10KV36/3.4Φ20.6 mm内屏0。6 mmXLPE绝缘4。5 mm 外屏0.8 mmΦ32.4 mm包铜带1 层0。12 mm40 mm PVC外护套标厚2.5 mm (注意: 绝缘料为一般10KV高压绝缘料) 22。 高压交联 YJV 1185mm 26/35KV 36/2。65Φ16.2mm内屏1.0 mmXLPE绝缘10.5mm外屏1.5 mmΦ42.2 mm包铜带1 层0.12 mm40 mmPVC外护套标厚2。 mmΦ47。56mm (注意: 绝缘料为进口4201EC超净料, 护套为 H-—-90)) 23.交联杆指待包铜带杆撞坏修理方法: a。碰坏内绝缘打坡口30先用高级高压自粘带以拉伸300 %重叠宽度 50 %绕包。然后用黑色专用半导电尼龙布带高压自粘带以拉伸 200 叠50%绕包(修线过程中要确保相对干净,用酒精清洗) 仅碰坏外屏蔽打坡口30,然后直接用黑色专用半导电尼龙布带 高压自粘带以拉伸200 %重叠宽度50 %绕包(修线过程中要确保相对干 净,用酒精清洗) 24.高压交联电缆仅有ZRA,ZRB ,ZRC 种阻燃而低压电力电缆还有高压电缆修补 耐火 NHA,NHB,NHC3 25.试验一般规定: 使用摇表应以120转/分不间断1分种后正对着表盘直接读数(3 平均值)。5.耐压试验结束后,为保人身安全必须用较大导体电阻(0.1——-0.2)欧 姆进行放电最少3次. 电缆绝缘电阻在耐压试验结束后达到以下:电缆额 定电压 3kV 6-—-10kV 20---35kV 绝缘电阻 200 电缆长度小500米,绝缘电阻可不按长度换算. 电缆长度大500 米,绝缘电阻按长度反比换算. 高压电缆修补 7.标准规定:用户对到工地的电缆可直接做直流耐压试验6U /10分种,或 以上规定兆欧表测。 8。电缆最外层应距电缆盘侧板边源应不小于100 在做耐压试验前应进行电量校正和灵敏度检验(准备好样品,测量数据参数作对比). 高压作局部放电试验时步骤应: 分钟)b.然后应缓慢降到规定例行试验电压5分钟。 然后打开谐振开关,测局部放电量。25. 局部放电就是在电压作用下,如果绝缘内部气隙中的电场强度达到 汽体的击穿场强, 气隙就开始放电. 放电结果产生大量正,负离子,并在电场作用下各自向气隙上, 动建立反电场,而气隙中的总电场强度下降,使放电熄灭,这样放电持续时间很短. 26. 高压电缆修补 VVVLV VV 110mm kV文件编号 产品执行 标准 GB/T12 706—--2002 执行日期芯数截面 mm mm结构用量 kg km工艺质量要求 绕包前直径 PVC带不锈钢带 VVVLV 要求绕包紧实,搭盖宽度不小于带宽的 20%,绕向为右 向,重叠绕包。 不锈钢带应是非磁性金属带,一般选用铝带,铝合 金带左向,间隙铠装,间隙宽 度不超过带宽的1/3,上、下 层搭盖控制在带宽的 1/3 不锈钢带 1106.05 0.26.7 8.520.2 20 9.3 2.2 32.1 66.8 116 0.27.7 0.29.5 2010.3 2.5 7.074。7 125 3.043。 不锈钢带接头必须连接牢固,并在接头外涂均匀防 锈油漆. 高压电缆修补 135 0.211. 20.220 12。 47。792。1 收、放线张力控制均匀,排线整齐。 生产中做好质量跟踪卡和工艺记录,下盘拴好标签。 150 11。0 0.211.6 20.220 104.2 170 12.8 6.04.5 63.6 117。7 195 14.5 0.215.4 20.225 18. 132。81120 16。2 8.620.2 25 19. 5.779.6 14 3.4 1150 18。2 0.620.2 25 21.4 6.4 88。 58.51185 20.2 0.220.8 0.222。 2523 98.317 124022.8 0.223。4 6.07.9 11 0.4 19 3.2 1300 25.4 0.227。 20.330 28。 8.812 212.8高压电缆修补 会签:编写: YJVYJLV YJV 110mm kV文件编号 产品 执行 标准 GB/T12706 --2002 km工艺质量要求 绕包前直径 PVC带不锈钢带 YJVYJL 包无纺布及PVC包带 要求绕包紧实,搭盖宽度不 小于带宽的20%,绕向为右 向,重叠绕包。 不锈钢带应是非磁性金属带,一般选用铝带,铝合金 带左向,间隙铠装,间隙宽度 不超过带宽的1/3,上、下层 搭盖控制在带宽的 1/3 34.163.0 116 6.5 8.920.2 20 3.138.7 70.5 高压电缆修补 0.29.0 10.220.2 20 11.0 44.680.4 不锈钢带接头必须连接牢固,并在接头处涂均匀防 锈油漆。 收、放线张力控制均匀,排线整齐。 生产中做好质量跟踪卡和工艺记录,下盘拴好标签. 10.040.2 11.2 20.2 20 12.0 0.212.7 20.2 20 13.5 4.8 56.0 99.3 15.45.6 65.0 113。7 9513.8 0.215.0 2517.0 2.0125.8 12015。4 0.217。8 2518。6 7.1 79.2 138.0 15017。4 19。820.2 25 20.6 88.3153。1 18519.4 0.220 21。820.2 25 22.6 97。4168.3 4021.8 2525。0 10.0 10 3.8 186.5 高压电缆修补 30024。2 3027.6 11.0 119。 会签:编写: